ET D'HISTOIBE NATURELLE. 187 



Coropletement fondu. Le muriate de soude a seul re'siste a cetle 

 ^preuve ; car lorsqu'il a ele coule sur une plaque et refi-oidi 

 il a e'te' aussi phosphorescent sous le choc que les silex blonds. 



II paioit que toutes les mafieres vitreuses, et tous les sels 

 susceptibles, apres leur dessechenient, d'eprouver la fusion saline 

 sont imphosphorescens par collision, si Ton en excepte le vena 

 ordinaire et le uuuiate de soude. Cette prerogative uniquement 

 risers e'e au verre dans les corps vitreux , ne depend done point 

 de la viliificalion et de la durete des parties qui en est la 

 suite, puisque toutes les matieres analogues qui possedent la 

 meme durete que celui-ci, ne sont pas phosphorescentes. Seroit- 

 elle due a i'un des principes constituaus ? Mais I'aicali de soude 

 ou de potasse combine a saturation avec les acides phosphorique 

 ou boracique , forme des verres qui ne sont point lumineux, et 

 a son lour la silice unie au borax ou a Tacide boracique, ne 

 Test pas davantage. Pour resoudre cette difhculte, j'ai senti 

 qu'il falloit obtenir de Texperience quelques nouvelles lumieres 

 sur cet objet, 



Dans cette vue, j'ai fait fondre du boras du commerce, ius- 

 qu'a ce qu'il fiit parfaitement dess^che et meme adbe'reut aux 

 parois du creuset par un commencement de fusion; la partie de 

 ce sel, qui etoit opaque et terreuse ,s'est trouve'e tres-lumineuse 

 surtout celle qui etoit un peu agglufinee ; la portion , au contraire' 

 qui touchoit aux parois ne I'a presque pas ele'. J'ai pousse' la 

 vitrification un peu plus loin , et lorsque la matiere a ete' au-dessous 

 du rouge, ■jefai frottee avec une lime; elle a donne quelques 

 luenrs qui n'ont plus reparu lorsqu'elle a ele un peu plus froide^ 

 Je I'ai fait enfin parvenir a une fusion complete, et alors elle 

 D'a plus ete lumineuse par percussion ni a chaud, ni a froid. 

 J'ai obtenu les menies eH'ets du phosphate de soude, si ce n'est 

 que les phenomenes de lumiere relatifs aux divers etats de sa 

 vitrification ont ete' un peu moins sensibles. 



J'ai broye alors du borate de soude vitrifie, que j'ai mele' a 

 parties egales avec du sablon pile. J'ai fait chaufier ce melange 

 dans un creuset, et au moment meme oil la combinaison des 

 deux principes s'operoit , j'en ai retire' une petite quantite' que 

 j'ai trouvee blanche, nebuleuse, demi-transparente et pleine de 

 petites bulles. Cet e'lat n^buleux et spongieux du verre annoncoit 

 gue dans la combinaison il s'echappe un principe voiatil dont 

 j'avois suspendu le degagement par un refroidissement subit, 

 et ce principe appartient certajflement a la siJice, puisque le 



